SUR LE POINT DE SOLIDIFICATION, ETC. 



431 



avec b 2 solide, mélanges solides b. 2 b ] , coëxistence de b x solide avecô solide, 

 et mélanges solides bB. 



Cet état de choses se prolonge jusqu'au point de solidification dn 

 constituant A, où disparait le dernier mélange liquide, fig. 7, Y. À 

 partir de ce point, il n'y a que deux séries de mélanges solides, Ab x 

 et bB. Comme la courbe S, quand la température s'abaisse, modifie 

 non seulement en général sa hauteur, mais peut encore subir d'autres 

 changements de forme, les points de contact de la bitangente menée à S 

 ne doivent pas toujours correspondre aux mêmes concentrations b x et b. 

 Les compositions des mélanges coexistants, entre lesquels il existe une 

 lacune, peuvent donc se modifier davantage quand la température con- 

 tinue à s'abaisser. J'admets toujours dans ce qui suit qu'elles s'éloignent 

 l'une de l'autre, que par suite il y a séparation à mesure que la tempé- 

 rature s'abaisse, ce qui implique à son tour que cette séparation se 

 fait avec dégagement de chaleur. L'inverse peut naturellement se faire 

 aussi des deux côtés ou d'un côté seulement. 



La fig. 7, YI, donne le diagramme e, f, où sont rassemblés les états 

 d'équilibre des températures successives. . 



On voit j)ar là que ce cas est déjà bien plus compliqué que les trois 

 précédents. Il mérite donc quelque attention. 



Tous les points au-dessus des courbes CE et ED représentent des 

 mélanges liquides. A côté des mélanges fondus de la courbe DE peu- 

 vent exister les mélanges solides appartenant à la courbe DG et situés 

 sur la même ligne horizontale. Au-dessous de la température t du point 

 de transformation E au contraire coexistent avec les mélanges fondus 

 CE des cristaux mixtes CF. Aussi y a-t-il au point t un passage dis- 

 continu des cristaux mixtes G aux cristaux mixtes F, qui peuvent les 

 uns et les autres coexister avec la masse fondue E. 



La température t est une température de transformation. Le refroi- 

 dissement produit la transformation suivante où les phases solides sont 

 représentées par 8, les phases liquides par L : 



8g + L E - S F (1). 



La courbe de solidification de la masse fondue n'est pas au contraire 

 discontinue, mais offre en F un changement brusque de direction ; en effel , 

 la nature de la phase solide change, comme cela a lieu dans la courbe de 

 solubilité d'un sel à la température où le sel solide subit une transformation 

 quelconque. La différence de direction des deux courbes de fusion en A'doil 



